( 489 ) 

 on obtient un silicnte amorphe, fondu on non, suivant la température à 

 laquelle on opère, et des cristaux verts de pyroxène pour lesquels l'analyse, 

 faite sur i gramme de matière, a signalé la composition suivante : 



Silice 5i ,o 



Chaux 23,4 



Magnésie i8,o 



Protoxyde de fer 3,o 



Alumine 4)^ 



IOO,2 



» En chauffant successivement avec la même quantité de bases des mé- 

 langes de silice et de kaolin contenant l[0, 6o et même 8o pour loo de 

 kaolin, on ne cesse pas de produire des cristaux de pyroxène; il en est 

 encore ainsi lorsqu'on remplace la totalité de la silice par du silicate 

 d'alumine. 



» On a chauffé dans un creuset de charbon : 



Kaolin i5 grammes. 



Magnésie 6 » 



Chlorure de calcium... loo » 



et l'on a obtenu du péridot dont les cristaux prismatiques étaient accolés 

 les uns aux autres dans le sens de leur longueur, de manière à constituer 

 des lames striées et dentelées sur leurs bords. 



» La densité de ces cristaux a été trouvée égale à 3,36, et l'analyse faite 

 sur I gramme environ leur a assigné la composition suivante : 



Oxygène. 



Silice 42)9 22,9 



Magnésie Sa ,o 20 ,8 \ 



Proto.tyde de fer 2,2 o,5 ; 22, i 



Chaux 3,0 0,0 ) 



Alumine 0,2 



100,3 



» La matière analysée contient donc de la chaux, et le rapport de l'oxy- 

 gène de la silice à l'oxygène des bases est un peu supérieur à l'unité. 



» Ces faits nous indiquent que le péridot^obtenu n'est pas pur; car, de- 

 puis les travaux de M. Charles Sainte-Claire Devdle, il est reconnu que la 

 chaux n'existe pas dans ce minéral. D'ailleurs, en observant avec soin les 

 cristaux, on voit à leur surface de petits cristaux de pyroxène, incolores et 

 très-brillants, qui se sont évidemment déposés sur les lames péridotiques 



